PAIJKULL, OM KAOLIN FRÅN OSMUNDSBERGET I DALARNE. 685 



bildningsprocess lerans jernhalt skulle försvinna, och sanden mera 

 uteslutande bragtes att bestå af ren kiselsyra, så skulle otvif- 

 velaktigt af dessa leror kaolin uppkomma lika väl som den direkt 

 bildar sig af fältspaten i graniten. Den är äfven der mekaniskt 

 inmängd med qvarz och oftast äfven något förorenad af jern- 

 oxid, eller talkjord eller kalk. Kaolin från Sykang i China 

 håller till och med enligt undersökning af Ebelmen och Sal- 

 vetat ^) två procent jernoxid och inalles 6,2 proc. fremmande 

 inblandningar utom qvarzen; den från Tongkang håller 4,5 proc. 

 af dylika inblandningar, kaolin från Morl vid Halle och från 

 Seilitz vid Meissen begge omkring 4 proc. En något högre eller 

 lägre förorening tyckes således icke vara fullt afgörande i fråga 

 om kaolinens natur; kaolin uppstår för öfrigt genom omvand- 

 ling af såväl fältspat som glimmer-); och -man måste således 

 vara berättigad att med namnet kaolin belägga hvarje lera, 

 som uppkommit in situ genom kemisk, ombildning af nämnda 

 eller likartade mineralier och som har kaolinens kemiska sam- 

 mansättning. 



Derföre har jag äfven med detta namn belagt en i Dalarnes 

 silurformation förekommande lera af gulhvit färg, som uppkom- 

 mit genom dekomposition af lerskifFer. Min uppmärksamhet 

 fastades på denna lera vid ett besök, som jag under hösten 

 1867 gjorde vid Osmundsberget i Boda socken tillsammans med 

 Hr S. L. TÖRNQ,VIST i och för en okularbesigtning af de petro- 

 leumförande lagren på detta ställe. Vi blottade dervid en profil 

 några hundra fot vester om den gamla, af Tilas ^) beskrifna 

 ojjgrufvan, hvarvid leran kom i dagen. En sedermera af mig 

 genom dekomposition med svafvelsyra verkställd analys af samma 

 lera gaf följande resultat: 



Syre. 



Kiselsyra 34,965 18,15 



Lerjord 26,313 12,32 



') Rammelsberg anf. st. s. 574. 



^) Rammelsberg anf. st. 



3) Veteusk.-Akad. Hand. 1740. 



